Source: http://docplayer.it/14494820-Costruzioni-in-cemento-armato-e-in-acciaio-controllo-dei-materiali-e-prodotti-per-uso-strutturale.html
Timestamp: 2018-12-11 07:13:48+00:00
Document Index: 11688908

Matched Legal Cases: ['art. 20', 'art. 59', 'art. 59', 'art. 59', 'art. 59', 'art. 59', 'art. 59', 'art. 59', 'art. 59', 'art. 59', 'art. 59', 'art. 59', 'art. 59']

COSTRUZIONI IN CEMENTO ARMATO E IN ACCIAIO CONTROLLO DEI MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE - PDF
Download "COSTRUZIONI IN CEMENTO ARMATO E IN ACCIAIO CONTROLLO DEI MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE"
Tito Piva
2 COSTRUZIONI IN CEMENTO ARMATO E IN ACCIAIO (D.M. Infrastrutture e Circolare n 617 C.S.LL.PP.) CONTROLLO DEI MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE 1. ADEMPIMENTI COGENTI 1.1 PRESCRIZIONI GENERALI Tutti i materiali per uso strutturale devono essere: Identificati univocamente dal Produttore, Qualificati sotto la responsabilità del Produttore, Accettati dal Direttore dei Lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione, nonché mediante prove sperimentali di accettazione, e sono soggetti obbligatoriamente alle PROVE DI ACCETTAZIONE e/o di CONTROLLO IN CANTIERE, da effettuare presso i Laboratori di cui all Art. 59 del DPR 380/2001 (ex art. 20 della Legge n 1086/71). (D 11.1) Pertanto il Direttore dei Lavori, prima dell inizio dei lavori, deve verificare l esistenza delle certificazioni che attestino le caratteristiche dei materiali impiegati e/o dei loro processi di produzione e/o di trasformazione, in modo da rispettare e far rispettare le PRESCRIZIONI DEL PROGETTO STRUTTURALE. 1.2 PARTICOLARI ADEMPIMENTI PRELIMINARI (D 11.1) (C 11.1) CALCESTRUZZO Prima della fornitura in Cantiere di calcestruzzo prodotto con processo industrializzato, il Direttore dei Lavori, tramite il Costruttore, deve acquisire copia del certificato del Controllo di Processo produttivo di fabbrica (FPC - Factory Production Control) e la copia sia degli studi teorici sia delle Certificazioni delle verifiche di ciascuna miscela omogenea. Per forniture connesse con produzioni in Cantiere tramite processi non industrializzati, ovvero per quantità inferiori a 1500 m 3 di miscela omogenea, il D.L. deve acquisire preliminarmente i documenti attestanti i criteri e le certificazioni delle prove che hanno portato alla determinazione delle relative resistenze caratteristiche, certificazioni comunque rilasciate da un laboratorio di cui all art. 59 del DPR 380/2001. Inoltre, in Cantiere, prima dell inizio delle operazioni di scarico, il Direttore Lavori è tenuto a verificare la documentazione di consegna del calcestruzzo e a verificare la bolla di accompagnamento per ogni fornitura di calcestruzzo, ed in particolare: - gli estremi della certificazione FPC (Ente certificatore e codice certificazione). Pag. 1 / 32
3 - la corrispondenza delle caratteristiche del calcestruzzo fornito con le prescrizioni inserite nella relazione dei materiali e sugli elaborati grafici. Nel caso in cui la bolla di accompagnamento risulti sprovvista dei riferimenti certificativi e/o le caratteristiche del calcestruzzo fornito non corrispondano alle prescrizioni riportate negli Elaborati Progettuali delle Strutture (Classe di Esposizione, Classe di Resistenza, Classe di Consistenza, Dmax aggregati, ecc.), il Direttore dei Lavori deve rifiutare la fornitura. (D ) ACCIAIO Prima della messa in opera, il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare che tutte le forniture di acciaio siano accompagnate dalla copia dell Attestato di Qualificazione del Servizio Tecnico Centrale, ed in particolare: (D ) - Per le forniture effettuate da un Commerciante intermedio dovrà verificare che siano accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del Commerciante stesso - Per le forniture provenienti da Centri di Trasformazione (armature presagomate e/o saldate), controllato preliminarmente il possesso dei relativi requisiti, dovrà verificare l esistenza sia della dichiarazione su documento di trasporto degli estremi dell attestato di avvenuta dichiarazione di attività (rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale), recante il logo o il marchio del centro di trasformazione, sia dell attestazione inerente l esecuzione delle prove di controllo interno. In caso di mancanza dell attestato di qualificazione e/o di assenza della documentazione di accompagnamento del Commerciante intermedio e/o di mancanza di requisiti e/o di fornitura di inadeguata documentazione da parte del Centro di Trasformazione, il Direttore dei Lavori deve rifiutare la fornitura. (D ) (C ) 2. CALCESTRUZZO 2.1 PRESCRIZIONI PER IL CALCESTRUZZO (D 4.1) (C 4.1) (D ) (C ) Le prescrizioni progettuali per il calcestruzzo devono essere caratterizzate almeno mediante la classe di resistenza - contraddistinta dai valori caratteristici della resistenza cilindrica (f ck ) misurata su cilindri 150x300 (mm) o prismi 150x150x300 (mm) e della resistenza cubica (R ck ) misurata su cubetti 150x150x150 (mm) a 28 giorni di stagionatura ed espressa in N/mm 2 - la classe di consistenza, il diametro massimo degli inerti e dare indicazioni sulla composizione della miscela, eventualmente additivata, in funzione anche delle previste classi di esposizione ambientale (v. Linee Guida del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP.) e dei requisiti di durabilità delle opere. Pag. 2 / 32
4 Sulla base della denominazione normalizzata, vengono definite le seguenti classi di resistenza del calcestruzzo: Classi di resistenza C8/10 C25/30 C40/50 C60/75 C12/15 C28/35 C45/55 C70/85 C16/20 C32/40 C50/60 C80/95 C20/25 C35/45 C55/67 C90/105 I calcestruzzi delle diverse classi di resistenza trovano generalmente impiego secondo quanto riportato nella sottostante tabella. Strutture di designazione Classe di resistenza minima Per strutture non armate o a bassa percentuale di armatura C8/10 Per strutture semplicemente armate C16/20 Per strutture precompresse C28/35 ZONA SISMICA Non è ammesso l uso di conglomerati di classe inferiore a C 20/25 (D ) Ulteriori accertamenti devono essere riservati alle classi di resistenza superiori a C45/55, con particolare attenzione per le classi di resistenza superiori a C70/85. Le norme attuali considerano un calcestruzzo omogeneo quando è confezionato con la stessa miscela e prodotto con medesime procedure ed impongono che il calcestruzzo sia prodotto in regime di controllo della qualità al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni progettuali. 2.1 CONTROLLI DI QUALITA (D ) Il controllo del calcestruzzo si articola su più fasi: VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA RESISTENZA (D ) Serve a determinare, prima della costruzione delle opere, ciascuna delle miscele omogenee per produrre i tipi di calcestruzzo richiesti dal progetto, anche se il Costruttore resta responsabile della qualità del calcestruzzo, che dovrà essere controllata dal Direttore dei Lavori CONTROLLO DI PRODUZIONE Serve a controllare il calcestruzzo durante il processo di produzione. Pag. 3 / 32
5 2.2.3 CONTROLLO DI ACCETTAZIONE (D ) Tale controllo viene esercitato mediante il prelievo dagli impasti, al momento della posa in opera, di un quantitativo di calcestruzzo necessario per il confezionamento di un gruppo di due provini, i quali, sottoposti a prove di resistenza a compressione, forniranno con la loro media la Resistenza di Prelievo utilizzata per i relativi controlli di Tipo A e Tipo B PRESCRIZIONI COMUNI PER I CONTROLLI TIPO A E TIPO B (C ) Il suddetto prelievo deve essere eseguito alla presenza del Direttore dei Lavori (o di un Tecnico di sua fiducia) che dispone l identificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili ecc. e provvede a redigere e firmare apposito Verbale di Prelievo. La domanda di prove al Laboratorio deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e deve contenere precise indicazioni sulla posizione nelle strutture interessate da ciascun prelievo e riportare gli estremi del Verbale di Prelievo oppure con il Verbale di Prelievo allegato: la certificazione rilasciata dal Laboratorio deve riportare riferimento a tale Verbale. I campioni debbono essere consegnati al Laboratorio Prove dal Direttore dei Lavori o per tramite di Tecnico di sua fiducia. La Norma precisa che le prove non richieste dal Direttore dei Lavori non possono far parte dell insieme statistico per la determinazione della resistenza caratteristica del calcestruzzo ed il Laboratorio, effettuate le prove, in luogo del Certificato ufficiale valido ai sensi della legge vigente (Legge 1096/71 DPR 308/2001), deve rilasciare un semplice Rapporto di Prova (che non ha valenza ai sensi delle vigenti norme). Il Direttore dei Lavori ha l obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d opera per verificare la conformità delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera rispetto a quello stabilito dal Progetto e sperimentalmente verificato in sede di valutazione preliminare: dovrà comunque prescrivere ulteriori prelievi rispetto al minimo prescritto tutte le volte che si dovessero verificare variazioni di qualità del calcestruzzo. Tali controlli di accettazione, eseguiti su miscele omogenee presso i Laboratori di cui all art. 59 del DPR 380/2001, vengono praticati in funzione del quantitativo di calcestruzzo omogeneo interessato CONTROLLO TIPO A (minimo n 3 prelievi) (D ) E riferito ad un quantitativo di miscela omogenea di calcestruzzo inferiore a 300 m 3 impiegato in opere strutturali. Ogni controllo è rappresentato da un prelievo al massimo ogni 100 m 3 e per ogni giorno di getto. Pag. 4 / 32
6 Per costruzioni con meno di 100 m 3 di getto di miscela omogenea, per le quali è consentito derogare all obbligo del prelievo giornaliero, il numero dei prelievi può essere ridotto ad un minimo di tre. Il controllo è positivo ed il quantitativo di calcestruzzo accettato se risultano verificate entrambe le diseguaglianze: R 1 R ck 3,5 (N/mm 2 ) R m R ck + 3,5 (N/mm 2 ) essendo: R 1 R m R ck il valore minimo dei prelievi Resistenza media dei prelievi Resistenza caratteristica di Progetto (o classe di resistenza del calcestruzzo) Per tale tipo di controllo, la Circolare esplicativa della norma precisa che, qualora il numero dei campioni di calcestruzzo consegnati in Laboratorio sia inferiore a sei per miscela omogenea, il Laboratorio, effettuate le prove, rilascia la richiesta certificazione ma deve segnalare al Direttore dei Lavori che il numero dei campioni prelevati non è sufficiente per eseguire il controllo tipo A previsto dalle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni per calcestruzzo omogeneo. (C ) CONTROLLO TIPO B (minimo n 15 prelievi) (D ) Questo tipo di controllo di accettazione di tipo statistico è obbligatorio per quantitativi di miscela omogenea superiore a 1500 m 3 impiegati per opere strutturali e viene eseguito con frequenza di un controllo ogni 1500 m 3. Per ogni giorno di getto di miscela omogenea deve essere effettuato almeno un prelievo e, complessivamente, almeno 15 prelievi sui 1500 m 3. Il controllo è positivo ed il quantitativo di calcestruzzo accettato se risultano verificate entrambe le diseguaglianze: R 1 R ck 3,5 (N/mm 2 ) R m R ck + 1,4s (N/mm 2 ) essendo R m R 1 s Resistenza media dei 15 e più prelievi il valore minimo dei 15 e più prelievi scarto quadratico medio con il limite massimo del coefficiente di variazione s/r m 0,3 s n i 1 ( R 1 R m n 1 ) 2 Pag. 5 / 32
7 La Norma precisa che l opera o la parte d opera non conforme ai controlli di accettazione non può essere accettata finché la conformità non sia stata definitivamente rimossa dal Costruttore, il quale deve procedere ad una verifica delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera mediante l impiego di altri mezzi d indagine secondo quanto prescritto dal Direttore dei Lavori e conformemente a quanto indicato nel controllo delle resistenze del calcestruzzo in opera. Qualora gli ulteriori controlli dovessero confermare i risultati ottenuti, si dovrà procedere ad un controllo teorico e/o sperimentale della sicurezza della struttura interessata dal quantitativo di calcestruzzo non conforme, sulla base della resistenza ridotta del calcestruzzo. Ove invece ciò non fosse possibile, ovvero i risultati di tale indagine non risultassero soddisfacenti, si può dequalificare l opera, eseguire lavori di consolidamento ovvero demolire l opera stessa. I controlli di accettazione sono obbligatori ed il Collaudatore è tenuto a controllarne la validità, qualitativa e quantitativa; ove ciò non fosse, il Collaudatore è tenuto a far eseguire delle prove che attestino le caratteristiche del calcestruzzo, seguendo la medesima procedura che si applica quando non risultano rispettati i limiti fissati dai controlli di accettazione CONTROLLI DELLA RESISTENZA IN OPERA (D ) (C ) Quando i controlli di accettazione non risultino soddisfacenti o quando il Collaudatore ne ravvisi l opportunità, oppure si renda necessario valutare a posteriori le proprietà di un calcestruzzo già in opera ed indurito, si può procedere ad eseguire controlli di resistenza del calcestruzzo attraverso una serie di prove sia distruttive che non distruttive: tali prove, però, non possono sostituire i controlli di accettazione. Preliminarmente, a mezzo di prove non distruttive tipo SONREB (metodo combinato sclerometro-ultrasuoni), vengono individuate e delimitate zone di strutture con resistenze omogenee e successivamente mediante carotaggio vengono prelevati campioni cilindrici in modo da ottenere la stima attendibile della resistenza di una zona di prova con almeno 3 campioni (carote) di diametro compreso tra 75 e 150 mm (preferibilmente di 100 mm) da cui vengono ricavati provini cilindrici di altezza doppia del diametro. Opportunamente preparati (superfici di prova molate con dischi diamantati e parallele tra di loro ed ortogonali alle direttrici), i provini vengono sottoposti a prova di rottura per Pag. 6 / 32
8 compressione per determinare il valore medio della resistenza strutturale cilindrica in opera, che deve essere almeno 85% di quella di progetto (valore medio accettabile, in raffronto alla resistenza di progetto e comunque resistenza potenziale di prelievi eseguiti in fase di getto e maturati in laboratorio in condizioni normalizzate di temperatura e umidità). Per un calcestruzzo classe R ck = 30 N/mm 2, (C25/30) la Circolare n 617/2009 riporta quanto segue: ottenuto il valore medio della resistenza cilindrica delle carote f cm considerato che f cm = f ck + 8 (N/mm 2 ) con f ck = 0,83 R ck (per carota con h= 2D) deve risultare un valore medio della resistenza cilindrica in opera f opera.m 0,85 f cm (N/mm 2 ) f opera.m 0,85 x (0,83 R ck + 8) f opera.m 27,96 (N/mm 2 ) Nel caso di carote cilindriche di altezza pari al diametro f ck = R ck La Circolare, inoltre, precisa che i controlli complementari, come i controlli in corso d opera sul calcestruzzo, devono essere eseguiti dai Laboratori di cui all art. 59 del DPR n 380/ PROVE COMPLEMENTARI (D ) Sono prove che eventualmente si eseguono al fine di stimare la resistenza del calcestruzzo in corrispondenza a particolari fasi di costruzione (precompressione, messa in opera) o in condizioni particolari di utilizzo (temperature eccezionali, ecc.). Il procedimento di controllo è uguale a quello dei controlli di accettazione. I risultati di tali prove potranno utilmente servire al Direttore dei Lavori od al Collaudatore per formulare un giudizio sul calcestruzzo in opera (qualora non sia rispettato il controllo di accettazione ) e non potranno però essere sostitutive dei controlli di accettazione DURABILITA (D ) Per garantire la durabilità delle strutture all azione dell ambiente, in fase progettuale occorre fissare le caratteristiche del calcestruzzo da impiegare (composizione e resistenza meccanica), i valori del copriferro e le regole di maturazione, ed in particolare prescrivere anche prove per la verifica della resistenza alla penetrazione agli agenti aggressivi, e a tal fine può essere determinato il valore della profondità di penetrazione dell acqua in pressione. Pag. 7 / 32
9 3. ACCIAIO 3.1 PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI I TIPI DI ACCIAIO (D ) Sono previsti tre tipi di controllo obbligatori per tutte le tipologie di Acciaio: in stabilimento di produzione, su lotti di produzione di tonnellate, nei centri di trasformazione su forniture di 90 tonnellate massimo, o frazione di accettazione in cantiere su lotti di spedizione di 30 tonnellate massimo,o frazione che debbono essere obbligatoriamente dotati di opportuno marchio di identificazione, inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione, con identificativi differenti per prodotti aventi caratteristiche diverse anche se fabbricati nello stesso stabilimento. La mancata marchiatura e/o la sua non identificazione rendono il prodotto non impiegabile. Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussiste l obbligo della marchiatura CE, devono essere accompagnate dalla copia conforme dell Attestato di Qualificazione del Servizio Tecnico Centrale: il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul Documento di Trasporto (in seguito DDT). Le eventuali forniture effettuate da un Commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia conforme dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con riferimento al DDT del Commerciante stesso. Il Direttore dei Lavori, prima della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi. Ogni fornitura in Cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati effettuata da un Centro di Trasformazione (in seguito C.di T.) deve essere accompagnata da una dichiarazione, riportata sul D.D.T., degli estremi dell Attestato di Dichiarazione di Attività rilasciata dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP. (in seguito S.T.C.) e recante il logo del Centro stesso e dell attestazione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico del C.di T., con l indicazione dei giorni in cui la fornitura è stata lavorata: copia della relativa certificazione potrà essere inviata al Direttore dei Lavori, previa sua richiesta. Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture non conformi. Pag. 8 / 32
10 Della documentazione fornita dal Centro di Trasformazione dovrà prendere atto il Collaudatore che nel Certificato di Collaudo dovrà riportare gli estremi del Centro di Trasformazione che ha fornito il materiale lavorato. Resta comunque l obbligo per il Direttore dei Lavori di eseguire, su ogni tipo di fornitura, i Controlli di Cantiere presso i Laboratori di cui all art. 59 del DPR n 380/2001. La validità, qualitativa e quantitativa, dei Controlli in Cantiere, e di quelli eventuali nei Centri Trasformazione, dovrà essere controllata dal Collaudatore che, in caso contrario, è tenuto a far eseguire e/o completare le prove previste dalla norma. 3.2 ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO (barre, reti e tralicci) (D ) PRESCRIZIONI E ammesso esclusivamente l impiego di acciai saldabili, qualificati, controllati e ad aderenza migliorata (cioè aventi superfici dotate di nervature o dentellature trasversali) caratterizzato dai valori nominali delle tensioni caratteristiche di snervamento e di rottura da utilizzare nei calcoli f y nom = 450 (N/mm 2 ) f t nom = 540 (N/mm 2 ) sia per l Acciaio per cemento armato B450C (laminato a caldo) che per l Acciaio per cemento armato B450A (trafilato a freddo) REQUISITI Per gli Acciai B450C e B450A sia forniti in barre e rotoli, sia forniti in reti e tralicci elettrosaldati è richiesto il rispetto dei requisiti di seguito elencati PROPRIETÀ MECCANICHE (D ) Premesso che: le proprietà meccaniche degli Acciai deformati a freddo, ivi compresi i rotoli, sono determinate su provette mantenute per 60 minuti a 100±10 C e successivamente raffreddate in aria; la prova di piega viene eseguita alla temperatura ambiente piegando la provetta a 90, mantenendola per 60 minuti a 100±10 C e procedendo, dopo raffreddamento in aria, al parziale raddrizzamento per almeno 20 : dopo la prova la provetta non deve presentare cricche la Norma stabilisce che gli Acciai da cemento armato (barre, reti e tralicci elettrosaldati) debbano rispettare i requisiti di cui alle tabelle riportate nella pagine seguente: Pag. 9 / 32
11 CARATTERISTICHE BARRE E ROTOLI Acciai B450C REQUISITI Acciai B450A Tensione caratteristica di snervamento f yk f y nom f y nom Tensione caratteristica di rottura f tk f t nom f t nom (f t /f y ) k 1,15 (f y /f y nom ) k 1,25 1,25 Allungamento (Agt) k 7,5 % 2,5 % Diametro del mandrino per prove di piegamento a 90 e successivo raddrizzamento senza cricche 1,35 1,05 12 mm 4 4 ( 10) mm mm mm 10 Impiego di barre di diametro 6 40 mm 5 10 mm Uso di acciai forniti in rotoli per diametri massimi 16 mm 10 mm CARATTERISTICHE RETI E TRALICCI Acciai B450C REQUISITI Acciai B450A Tensione caratteristica di snervamento f yk f y nom f y nom Tensione caratteristica di rottura f tk f t nom f t nom (f t /f y ) k 1,15 1,05 1,35 (f y /f y nom ) k 1,25 1,25 Allungamento (Agt) k 7,5 % 2,5 % Elementi base di diametro 6 16 mm 5 10 mm Interasse delle barre 330 mm 330 mm Rapporto tra i diametri delle barre min / max 0,6 0,6 Forza di distacco dal nodo (percentuale rispetto alla forza di snervamento della barra maggiore) F 0,25 x 450 x An 25 % 25 % Pag. 10 / 32
12 Nei Certificati rilasciati dai Laboratori di cui all art. 59 del DPR n 380/2001 viene riportato il rapporto rottura/snervamento (f t /f y ): il Direttore dei Lavori deve accertare che il valore caratteristico del rapporto (f t /f y ) risulti non inferiore a quello stabilito dal Progettista delle Strutture, quando questi abbia utilizzato un rapporto di sovraresistenza k= (f t /f y ) k > 1, SALDABILITA (D ) Per la saldabilità occorre eseguire l analisi chimica di controllo effettuata sul prodotto finito che deve soddisfare le limitazioni riportate nella sottostante tabella, in cui i simboli chimici denotano il contenuto degli elementi stessi espresso in percentuale, dove il calcolo del Carbonio equivalente Ceq è effettuato con la seguente formula: Carbonio C 0,24 Fosforo P 0,055 Zolfo S 0,055 Rame Cu 0,85 Azoto N 0,014 Carbonio equivalente C eq 0,52 C eq C Mn 6 Cr Mo 5 V Ni 15 Cu TOLLERANZE DIMENSIONALI (D ) Premesso che le barre sono caratterizzate dal diametro della barra tonda liscia equivalente calcolata con densità dell acciaio pari a 7.85 kg/dm 3 sono prescritte dalla norma le tolleranze riportate nella sottostante tabella Diametro nominale (mm) Tolleranza in % sulla sezione ammessa per l impiego 6 4,5 Si precisa che nelle prove di controllo in Laboratorio le resistenze meccaniche di snervamento e di rottura vengono calcolate: con le sezioni nominali per i campioni rientranti nei limiti di tolleranza dimensionale, con le sezioni effettive, in caso contrario. Pag. 11 / 32
13 ACCIAI INOSSIDABILI (D ) È ammesso l impiego di acciai inossidabili di natura austenitica o austeno-ferritica, purché le caratteristiche meccaniche siano conformi alle prescrizioni relative agli acciai da c.a., con l avvertenza di sostituire al termine f t della Tab Ia, il termine f 7%, ovvero la tensione corrispondente ad un allungamento A gt =7%. La saldabilità di tali acciai va documentata attraverso prove di saldabilità certificate da un laboratorio di cui all art. 59 del DPR n. 380/2001 ed effettuate secondo gli specifici procedimenti di saldatura, da utilizzare in cantiere o in officina, previsti dal produttore. Per essi la qualificazione è ammessa anche nel caso di produzione non continua, permanendo tutte le altre regole relative alla qualificazione ACCIAI ZINCATI (D ) Acciai zincati È ammesso l uso di acciai zincati purché le caratteristiche fisiche, meccaniche e tecnologiche siano conformi alle prescrizioni relative agli acciai normali. I controlli e, di conseguenza, la relativa verifica delle caratteristiche sopra indicate deve essere effettuata sul prodotto finito, dopo il procedimento di zincatura ZONA SISMICA Per le strutture si deve utilizzare Acciaio B450C È consentito l utilizzo di acciaio B450A per le reti e i tralicci, non chè per le staffe per strutture CD B ; negli altri casi se ne consente l uso per l armatura trasversale a speciali condizioni. Art. 1 D.M. II.TT. 15 Novembre 2011 in vigore dal Pag. 12 / 32
14 3.2.3 CONTROLLI SU BARRE E ROTOLI La Norma precisa che la sagomatura e/o l assemblaggio delle barre (dritte e/o rese rettilinee e provenienti da rotoli) possano avvenire nei Centri di Trasformazione, sotto il Controllo del Direttore Tecnico, ed in Cantiere sotto la vigilanza del Direttore dei Lavori CONTROLLO NEI CENTRI DI TRASFORMAZIONE su barre e rotoli (D ) Si definisce Centro di Trasformazione (C.di T.) un impianto esterno al Produttore e/o al Cantiere che riceve dal Produttore di acciaio elementi base (barre, rotoli, reti, ecc.) e confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili in opere in cemento armato, saldati e/o presagomati (staffe, ferri piegati, ecc.) o preassemblati (gabbie di armature) pronti per la messa in opera. Il Direttore Tecnico del Centro di Trasformazione è responsabile del controllo dei materiali confezionati e direttamente impiegabili. I controlli sono obbligatori e devono essere effettuati dal Direttore Tecnico: su ogni fornitura di 90 tonnellate, o frazione, per utilizzo di barre ogni dieci rotoli impiegati per utilizzo di rotoli e comunque un controllo per ogni giorno di lavorazione presso i Laboratori di cui all art. 59 del DPR n 380/2001 Ciascun controllo viene eseguito su tre spezzoni di un medesimo diametro per ciascuna fornitura proveniente da uno stesso stabilimento, con estensione cogente alle eventuali forniture provenienti da altri stabilimenti, con prove di trazione e piegamento, eseguite dopo il raddrizzamento da rotoli. Con frequenza mensile, in caso di utilizzo di rotoli, deve altresì essere effettuata la verifica dell aderenza con la determinazione, con metodo geometrico, dell area di nervatura o di dentellatura. Particolari prove sono previste per gli elementi interessati da saldature ancorchè non resistenti. Il Direttore Tecnico del Centro dovrà curare la registrazione di tutti i risultati delle prove di controllo interno su apposito registro, la cui visione dovrà essere consentita agli aventi titolo. Pag. 13 / 32
15 CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE su barre e rotoli (D ) I controlli di accettazione in Cantiere sono obbligatori e devono essere effettuati dal Direttore dei Lavori entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale e comunque prima della sua messa in opera. Vengono eseguiti su ciascun lotto di spedizione max 30 tonnellate, o frazione, proveniente da uno stesso stabilimento in ragione di n 3 spezzoni del medesimo diametro e per 3 diametri diversi con prove di trazione, allungamento e piegamento, oltre che di aderenza e di composizione chimica. Se il marchio di identificazione e la documentazione di accompagnamento non dimostrano la provenienza del materiale dallo stesso stabilimento, i controlli devono essere estesi a tutti i lotti provenienti da altri stabilimenti. I valori di resistenza, allungamento e piegamento di ciascun campione dello stesso diametro devono essere compresi tra i valori della sottostante tabella. CARATTERISTICHE VALORE LIMITE Acciai B450C Acciai B450A f y minimo 425 (N/mm 2 ) 425 (N/mm 2 ) f y massimo 572 (N/mm 2 ) 572 (N/mm 2 ) A gt minimo 6,0 % 2,0 % Rottura/snervamento 1,13 f t / f y 1,37 f t / f y 1,03 Piegamento/raddrizzamento assenza cricche assenza cricche Se il valore dei risultati delle prove eseguite su di uno dei provini ricavato dai tre spezzoni è inferiore a quello prescritto, si preleva un ulteriore provino. Se la media dei due precedenti e di quello nuovo non soddisfa i criteri di accettazione, occorre prelevare 10 ulteriori provini da prodotti diversi in presenza del Produttore, che potrà anche assistere all esecuzione delle prove presso il Laboratorio. Se la media dei 10 risultati non è maggiore del valore caratteristico ed i singoli valori non sono compresi tra il valore minimo ed il valore massimo della soprastante tabella, il lotto di spedizione deve essere respinto, con segnalazione al Servizio Tecnico Centrale da parte del Direttore dei Lavori. Pag. 14 / 32
16 Il prelievo dei campioni deve essere effettuato a cura del Direttore dei Lavori (o di Tecnico di sua fiducia) che provvede ad etichettare i campioni e a redigere e firmare apposito Verbale di Prelievo. Per forniture (elementi sagomati o assemblati) provenienti dai Centri di Trasformazione, il Direttore dei Lavori ne controlla i requisiti, e, se non vengono forniti in Cantiere adeguati campioni da sottoporre a prove di Laboratorio, può recarsi presso lo stesso stabilimento, effettuare i relativi controlli e disporre il prelievo dei campioni (eseguito dal Direttore Tecnico del Centro di Trasformazione) da inviare al Laboratorio, previa personale etichettatura del Direttore dei Lavori, in quanto i controlli di Cantiere sono comunque obbligatori ed il Direttore dei Lavori ne è responsabile. In tutti e due i casi: La domanda di prove al Laboratorio, di cui all art. 59 del DPR n 380/2001, deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e deve contenere ogni utile indicazione sulle strutture interessate dal prelievo. I campioni devono essere consegnati al Laboratorio Prove dal Direttore dei Lavori o da Tecnico di sua fiducia. In caso di mancanza di sottoscrizione da parte del Direttore dei Lavori, le Certificazioni emesse non possono assumere valenza ai sensi delle vigenti norme, e di ciò deve essere fatta esplicita menzione nel Certificato di prova emesso. Nei Certificati di prova deve essere riportato il marchio di identificazione rilevato a cura del Laboratorio sui campioni sottoposti a prove. Per i campioni sprovvisti di marchio o nel caso in cui il marchio rilevato non dovesse rientrare tra quelli depositati presso il Servizio Tecnico Centrale, le Certificazioni emesse non possono assumere valenza ai sensi delle vigenti norme e di ciò deve essere fatta esplicita menzione nel Certificato di prova. Il Direttore dei Lavori deve inoltre accertare che il valore caratteristico del rapporto f t /f y risulti non inferiore a quello stabilito dal Progettista CONTROLLI SU RETI E TRALICCI ELETTROSALDATI (D ) Per le reti ed i tralicci elettrosaldati i controlli sono obbligatori. Valgono le medesime procedure per le barre, con le opportune modifiche delle verifiche dei requisiti, già riportati nelle tabelle precedenti. Pag. 15 / 32
17 In particolare il Prelievo interessa n 3 saggi da tre diversi pannelli per forniture max di 30 tonnellate, o frazione, con prove di trazione ed allungamento e di distacco dal nodo, oltre alle verifiche dimensionali. Se uno dei campioni non soddisfa i requisiti, occorre ripetere le prove su un altro elemento della medesima partita, che sostituisce quello precedente a tutti gli effetti. Un ulteriore risultato negativo, comporta il prelievo di nuovi 10 saggi per verificarne l accettabilità prima di rifiutare la fornitura, come già riportato per le procedure su barre e rotoli. Valgono inoltre le medesime prescrizioni già riportate per gli ACCIAI PER C.A. Barre e Rotoli per quanto concerne in particolare il Verbale di Prelievo, la richiesta di prove e la consegna dei campioni al Laboratorio (da parte del Direttore dei Lavori) ed i campioni sprovvisti di marchio di identificazione o con marchio non rientrante tra quelli depositati presso il Servizio Tecnico Centrale PROVE DI ADERENZA (D ) (C ) Sono previste le verifiche sotto il profilo geometrico per le barre di acciaio nervato e per quelle di acciaio dentellato. Le barre di acciaio nervato sono caratterizzate da una sezione effettiva circolare, con le nervature posizionate al di fuori della predetta sezione effettiva. Le barre di acciaio dentellato sono caratterizzate da nervature ottenute producendo delle impronte sulle tre o quattro facce della sezione circolare piena. Pertanto, secondo le norme vigenti, occorre determinare presso i Laboratori di cui all art. 59 del DPR n 380/2001: il valore dell area di nervatura f r, per l acciaio nervato il valore dell area relativa di dentellatura f p, per l acciaio dentellato e verificare che i valori f r e f p risultino non minori di: 0,035 per 5 6 0,040 per 6 < 12 0,056 per 12 Nei Centri di Trasformazione le verifiche sotto il profilo geometrico debbono essere eseguite con cadenza mensile. Pag. 16 / 32
18 3.3 ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO PRESCRIZIONI COMUNI (D ) È ammesso solamente l impiego di acciai qualificati e provvisti di marchio, che debbono essere controllati sia nei Centri di Trasformazione che in Cantiere. Vengono forniti sotto forma di: - Fili prodotti trafilati di sezione piena tonda od ondulata, lisci o con impronte, da fornirsi anche in rotoli; - Barre prodotti laminati di sezione piena, lisce e/o filettate e di forma rettilinea da fornirsi in fasci; - Trecce a due o tre fili avvolti ad elica da fornirsi in bobine; - Trefoli fili avvolti ad elica intorno ad un filo rettilineo da fornirsi in bobine e la documentazione di accompagnamento delle loro forniture è simile a quella per gli ACCIAI PER C.A. La marchiatura di tali prodotti è generalmente costituita da sigillo o etichettatura sulle legature. I saggi destinati ai controlli, della lunghezza richiesta dal Laboratorio ed in numero adeguato per eventuali successivi controlli, non devono essere avvolti con diametro inferiore a quello della bobina o rotolo di provenienza e durante il trasporto debbono essere opportunamente protetti REQUISITI Per tutti i tipi di acciaio da c.a.p. è richiesto il rispetto dei requisiti di seguito elencati: PROPRIETÀ MECCANICHE (D ) Le proprietà meccaniche, garantite dal Produttore, non possono essere inferiori a quelle indicate nella sottostante tabella. Tipo di acciaio Barre Fili Trefoli Trefoli a fili Trecce sagomati Tensione caratteristica di rottura 2 f ptk N/mm Tensione caratteristica allo 0,1% di deformazione residua f p(0,1)k N/mm 2 Tensione caratteristica all 1% di deformazione residua f p(1)k N/mm 2 Tensione caratteristica di snervamento 2 f pyk N/mm Allungamento sotto carico massimo A gt % 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Per il modulo di elasticità si farà riferimento al catalogo del Fornitore. Pag. 17 / 32
19 PROVE DI PIEGAMENTO (D ) Per le barre ed i fili con ø 8 mm vengono eseguite le prove di piegamento a 180, su mandrino avente i seguenti diametri: 5 ø per i fili 6 ø per barre con ø 26 mm 8 ø per barre con ø > 26 mm PROVE DI PIEGAMENTO ALTERNATO (D ) Per i fili aventi ø 8 mm si eseguono le prove di piegamento alternato con rulli di diametro pari a 4 ø ed il numero dei piegamenti alterni a rottura non deve essere inferiore a 4 per i fili lisci ed a 3 per i fili ondulati o con impronte TOLLERANZE DIMENSIONALI (D ) Fili lisci e con impronte, trecce e trefoli L area delle sezioni viene determinato per pesata assumendo la densità dell acciaio pari a 7,81 kg/dm 3 Sui valori nominali delle sezioni è ammessa una tolleranza di ± 2% Barre L area delle sezioni viene determinata per pesata assumendo la densità dell acciaio pari a 7,85 kg/dm 3 Sui valori nominali delle sezioni è ammessa una tolleranza tra -2% e +6% ULTERIORI REQUISITI La composizione chimica e la struttura metallografia debbono essere garantite dal Produttore. Le prove di resistenza a fatica e di rilassamento a temperatura ordinaria debbono essere limitate alla fase di qualificazione, quando non espressamente richieste CONTROLLI IN CANTIERE (D ) Da parte del Direttore dei Lavori si provvede a prelevare una serie di 3 saggi per ogni lotto di spedizione massimo 30 tonnellate, o frazione, proveniente da uno stesso stabilimento oppure tante serie di 3 saggi quanti sono gli stabilimenti di spedizione. Pag. 18 / 32
20 Su dette serie di 3 saggi vengono eseguite sia le verifiche dimensionali che le prove di trazione e di allungamento per le verifiche dei requisiti richiesti presso i Laboratori di cui all arti. 59 del DPR n 380/2001. In caso di risultati negativi, occorre estendere le prove su ulteriori 10 saggi per verificare l accettabilità della fornitura, prima di rifiutarla. Si precisa che le tensioni ed il modulo elastico vengono calcolati: con le sezioni nominali se i campioni rientrano nei limiti di tolleranza, con le sezioni effettive in caso contrario CONTROLLI NEI CENTRI DI TRASFORMAZIONE (D ) Vengono eseguite da parte del Direttore Tecnico le medesime procedure dei Controlli in Cantiere, sia nelle operazioni di prelievo che nelle prove per la verifica dei requisiti da eseguire presso un Laboratorio di cui all art. 59 del DPR n 380/2001 Per i Controlli in Cantiere e nei Centri di Trasformazione valgono le medesime prescrizioni per gli ACCIAI PER C.A. ed in particolare: per la richiesta di prove da parte del Direttore dei lavori per la consegna dei campioni al Laboratorio per i campioni sprovvisti di marchio di identificazione per i campioni con marchio non rientrante tra quelli depositati presso il S.T.C. ferma restando, per i materiali forniti dai Centri di Trasformazione, la cogenza delle prove di Cantiere e della documentazione di accompagnamento 3.4 ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE PRESCRIZIONI COMUNI (D ) Sono ammessi solamente acciai qualificati, provvisti di marchio di identificazione, con controlli obbligatori sia nei Centri di Trasformazione che in Cantiere ACCIAI LAMINATI (D ) Gli acciai laminati per la realizzazione di strutture metalliche e per le strutture composte vengono forniti come: Prodotti lunghi: laminati mercantili (angolari, L, T, piatti), travi ad ali parallele (HE, IPE, IPN), laminati a U Prodotti piani: lamiere e piatti Pag. 19 / 32
21 Profilati cavi: tubi prodotti a caldo Prodotti derivati: travi saldate, profilati a freddo, tubi saldati, lamiere grecate e la documentazione di accompagnamento delle loro forniture è simile a quelle per gli ACCIAI PER C.A. Dai prodotti laminati vengono prelevati i saggi per la preparazione delle provette per le successive prove di Laboratorio PRELIEVI DEI SAGGI Il prelievo dei saggi e la loro posizione nel pezzo di prelievo debbono essere eseguiti come di seguito riportato e come previsto dalla norma UNI EN Pag. 20 / 32
22 PREPARAZIONE DELLE PROVETTE La preparazione delle provette per le prove di Trazione e di Resilienza viene eseguita come di seguito riportato secondo norme cogenti di riferimento PROVA DI TRAZIONE: Dimensioni delle provette cilindriche (UNI EN ;2004) Raccordare le parti cilindriche alle parti tronco-coniche. NELLA LAVORAZIONE NON RISCALDARE IL MATERIALE dove Lo 5,65 So do 2 NORMALE LUNGA NORMALE CORTA d o B C A Lo Lt Lo Lt mm mm mm mm mm mm mm Mm Qualora sulle provette si volessero applicare degli estensimetri, bisognerà adottare provette più lunghe. Tubi con diametro esterno (De) inferiore a 50 mm n 2 tappi per ogni spezzone di tubo Le dimensioni sono espresse in mm Pag. 21 / 32
23 PROVA DI TRAZIONE: Dimensioni delle provette piatte (UNI EN ;2004) Il tratto Lv deve essere perfettamente parallelo e raccordato con le teste. NELLA LAVORAZIONE NON RISCALDARE IL MATERIALE dove ed il rapporto b/a 8 Lv (5,65 1,5 ) a b a b A B C Lv Lt mm mm mm mm mm mm mm La provetta può anche essere costituita da una striscia a lati paralleli, purchè lo spessore a sia inferiore a 8 mm PROVA DI RESILIENZA: Dimensioni delle provette con intaglio a V (UNI EN :1992) NELLA LAVORAZIONE NON RISCALDARE IL MATERIALE PROVETTE NORMALI PROVETTE SOSTITUTIVE con intaglio a V nella dimensione 7,5/5 Per spessori inferiori a 10 mm, si devono impiegare provette sostitutive aventi dimensioni 10 mm x 7,5/5 mm con intaglio a V nella dimensione 7,5/5 Pag. 22 / 32
24 PRESCRIZIONI Per tutti i prodotti laminati sono normate le relative prescrizioni: Resistenza meccanica valori di progetto (D ) Per i laminati a caldo (con profili a sezione aperta e a sezione cava) in fase di progettazione si possono assumere nei calcoli i valori nominali delle tensioni caratteristiche di snervamento f yk e di rottura f tk riportati nelle sottostanti relative Tabelle: Laminati a caldo con profili a sezione aperta Laminati a caldo con profili a sezione cava Pag. 23 / 32
25 Resistenza meccanica requisiti (D ) (D ) Tanto i suddetti laminati a caldo quanto i profilati formati a freddo debbono rispettare i requisiti riportati nelle sottostanti Tabelle per quanto concerne le tensioni di snervamento e di rottura, l allungamento percentuale a rottura e la resilienza, valutati su provette normalizzate. Tabella A Laminati a caldo (UNI EN ) Carico unitario di snervamento minimo R eh N/mm 2 Resistenza a trazione R m N/mm 2 Allungamento percentuale minimo L 0 = 5,65 S 0 RESILIENZA per spessori mm per spessori mm per spessori mm Tipo di acciaio Temp. Energia minima > 16 > 40 > > 40 > 63 C J EN < S 235 JR L 26 L 25 L S 235 J S 235 J2 T 24 T 23 T S 275 JR L 23 L 22 L S 275 J S 275 J2 T 21 T 20 T S 355 JR L 22 L 21 L S 355 J S 355 J2 T 20 T 19 T S 355 K S 450 J L = Longitudinale T = Trasversale Tabella B1 Profilati cavi finiti a caldo (UNI EN ) Pag. 24 / 32
26 Tabella B2 Profilati cavi formati a freddo (UNI EN ) Acciaio per Strutture Saldate - Composizione Chimica (D ) Gli acciai per strutture saldate debbono inoltre avere composizione chimica conforme a quanto riportato nelle norme europee armonizzate. In particolare dovranno essere soddisfatte sia le limitazioni riportate nelle relative tabelle per i vari prodotti, i cui simboli chimici denotano il contenuto degli elementi stessi espresso in percentuale, sia le limitazioni per il Carbonio equivalente dato dalla formula: CEV C Mn 6 Cr Mo 5 V Ni 15 Cu Pag. 25 / 32
27 a) Prodotti laminati a caldo (UNI EN ) Pag. 26 / 32
28 b) Profilati cavi finiti a caldo (UNI EN ) Pag. 27 / 32
29 c) Profilati cavi formati a freddo (UNI EN ) Processi di saldatura (D ) La saldatura degli acciai dovrà avvenire con uno dei procedimenti di cui alla norma UNI EN ISO 4063:2001 I saldatori dei procedimenti semiautomatici e manuali dovranno essere qualificati da Ente Terzo (E.T.) secondo la norma UNI EN 287-1:2004 Gli operatori dei procedimenti automatici dovranno essere certificati da E.T. a norma UNI EN 1418:1999 Tutti i procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati da E.T. Particolari prescrizioni sono previste per le saldature, le quali comunque devono essere sottoposte a controlli non distruttivi finali di accertamento (quali liquidi penetranti, polveri magnetiche, ultrasuoni, ecc), la cui accettabilità è codificata dalla norma UNI EN 12062:2004, mentre gli operatori addetti ai controlli dovranno essere qualificati almeno al secondo livello, cone da norma UNI EN 473:2001 Pag. 28 / 32
30 In relazione ai manufatti realizzati mediante saldatura, il Costruttore deve essere qualificato secondo norma UNI EN 3834:2006, e la certificazione dell azienda e del Personale deve essere operata da Ente Terzo Acciai da Carpenteria in Zona Sismica (D ) Per le zone dissipative vengono applicate le seguenti ulteriori prescrizioni, in aggiunta a quelle precedentemente elencate: Rapporto tra le tensioni nominali f tk /f yk > 1,20 Allungamento a rottura A 5 20% Tensione di snervamento massima f y max 1,2 f yk I collegamenti bullonati realizzati con bulloni 8.8 e 10.9 Per il coefficiente di sovraresistenza del materiale Rd f y, m f yk - definito dal rapporto tra il valore medio nominale f y, m della tensione di snervamento ed il valore caratteristico f yk - si possono assumere i seguenti valori: (D 7.5.1) Rd 1,20 1,15 1,10 1,10 1,10 Acciaio S 235 S 275 S 355 S 420 S CONTROLLI Sono obbligatori i controlli sia nei Centri di Trasformazione sia nei Cantieri, da eseguirsi presso Laboratorio di cui all art. 59 del DPR n 380/ Controlli nei Centri di Trasformazione (D ) Nelle officine per la produzione di carpenterie metalliche i controlli devono essere eseguiti dal Direttore Tecnico e debbono interessare per ogni fornitura max di 90 tonnellate, o frazione, un minimo di 3 prove, di cui almeno una sullo spessore massimo ed una sullo spessore minimo. I dati sperimentali ottenuti debbono soddisfare le prescrizioni, di cui alle precedenti Tabelle, relativamente alle prove meccaniche (tensioni ed allungamento) e alle prove di resilienza, oltre che alle prove chimiche ed ai controlli sulle saldature ed essere registrati a cura del Direttore Tecnico su apposito registro. Tutte le forniture debbono essere accompagnate dalla documentazione, come già indicato per gli ACCIAI PER C.A. Pag. 29 / 32
31 Controlli di accettazione in Cantiere (D ) I controlli in Cantiere, demandati al Direttore dei Lavori, sono obbligatori e consistono nel prelievo da ogni fornitura max di 30 tonnellate, o frazione, di almeno 3 saggi, di cui uno sullo spessore massimo ed uno sullo spessore minimo, da cui ricavare le provette per le prove di trazione ed allungamento, di resilienza oltre che per la determinazione della composizione chimica. In caso di risultati negativi, occorre eseguire le prove su ulteriori 10 saggi per verificarne l accettabilità prima di rifiutare la fornitura. I prelievi devono essere eseguiti alla presenza del Direttore dei Lavori o di un Tecnico di sua fiducia. I prelievi debbono essere etichettati e, unitamente alla richiesta di prove firmata dal Direttore dei Lavori, debbono essere consegnati al Laboratorio dallo stesso Direttore dei Lavori o da Tecnico di sua fiducia. Per le forniture provenienti da un Centro di Trasformazione, il Direttore dei Lavori deve accertarsi preliminarmente che il Centro di Trasformazione sia in possesso di tutti i requisiti previsti e,se non vengono consegnati in Cantiere adeguati campioni da sottoporre a prove di Laboratorio, può recarsi presso il medesimo Centro di Trasformazione, effettuare i relativi controlli e disporre del prelievo dei campioni, prelievo che viene effettuato dal Direttore Tecnico del Centro di Trasformazione. Il Direttore dei Lavori deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni da sottoporre a prove presso il Laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati, nonché sottoscrivere la relativa richiesta di prove, e consegnare i campioni al Laboratorio personalmente o per tramite di Tecnico di sua fiducia, in quanto i Controlli di Cantiere, con prove da eseguire presso i Laboratori di cui all art. 59 del DPR n 380/2001, sono comunque obbligatori ed il Direttore dei Lavori ne è responsabile. In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte del D.L. o di mancanza di marchio di identificazione sui saggi o di marchio non qualificato, la certificazione non può avere valenza ai fini della vigente normativa, e di ciò deve essere fatta esplicita menzione nel Certificato di prova. Pag. 30 / 32
32 3.4.3 ACCIAI PER GETTI (D ) Per l esecuzione di parti in getti debbono essere impiegati acciai conformi alla norma UNI EN 10293:2006 e, se eventualmente saldati, valgono le medesime limitazioni per la composizione chimica previste per gli acciai laminati CHIODI (D ) Per i chiodi da ribadire a caldo si devono impiegare gli acciai previsti dalla norma UNI CONNETTORI A PIOLO (D ) Nel caso si utilizzino connettori a piolo, l acciaio deve essere idoneo al processo di formazione dello stesso e compatibile per saldatura con il materiale costituente l elemento strutturale interessato dai pioli stessi. Esso deve avere le seguenti caratteristiche meccaniche: - allungamento a rottura A 5 12 % (valutato su base L 0 = 5,65 A 0, dove A 0 è l area della sezione trasversale del saggio);- rapporto f t /f y 1,2. Quando i connettori vengono uniti alle strutture con procedimenti di saldatura speciali, senza metallo d apporto, essi devono essere fabbricati con acciai la cui composizione chimica soddisfi le limitazioni seguenti: C 0,18%, Mn 0,9%, S 0,04%, P 0,05% BULLONI (D ) I bulloni, conformi per le caratteristiche dimensionali alle norme UNI EN ISO 4016:2002 e UNI 5592:1968, devono appartenere alle sotto indicate classi della norma UNI EN ISO 898-1:2001, associate nel modo indicato nella sottostante tabella 11.3 XII.a Tab XII.a Le tensioni di snervamento f yb e di rottura f tb delle viti, appartenuti alle classi indicate nella precedente tabella, sono riportate nella sottostante tabella 11.3 XII.b Tab XII.b Pag. 31 / 32
33 \\geotec\amm2\documenti\raul\adempimenti cogenti\ultima versione timbrata\adempimenti cogenti doc BULLONI PER GIUNZIONI AD ATTRITO (D ) I bulloni per giunzioni ad attrito devono essere conformi alle prescrizioni della Tab XIII Viti e dadi, devono essere associati come indicato nella Tab XII.a TAB XIII Gli elementi di collegamento strutturali ad alta resistenza adatti al precarico devono soddisfare i requisiti di cui alla norma europea armonizzata UNI EN , e recare la relativa marcatura CE, con le specificazioni di rito ACCIAI INOSSIDABILI (D ) E consentito l impiego di acciaio inossidabile per la realizzazione di strutture metalliche, purché qualificati e controllati. Pag. 32 / 32